由表3知, 液氨/交联棉和未处理, 交联棉的V 。 , 。 都分别小于未交联的, 分别减少了23. 6%和33. 5%, 说明交联后总的水分子可及孔穴体积明显减少。根据式( 2)、 ( 3)、 ( 4 )可求得不同处理棉纤维后的内部微分可及孔穴体积V 与孔穴直径的分布图( 如图3)。’叫≯呈×。群蛙氍碟嘣旨彘水分子可以进入的累积孔穴表面积S 。 : 。 。Ⅳ^未处理棉∥ m 2・g 一1。 静弦丰处理/空联棉s/m 2・# 一‘渡氨, 空联楠∥ m 2・旷10 “ 134 36 —2 lj. 9 5 J剀. 6 —28 6 6 0 116。 61一J船好I酾. 4 7 —2积. 6c15 In . 酗一17 5 9 614 1. 9 6 —223. 9 4 9 2 . 11- 14 530 I". 9l一198. 623056 . 6 2。 B 9 . 3l54 ∞一8 5. 3】3 2 . 1l- 50 . 6 5354 9 —559 94 528 7 3 . 4 5 3220 . 28 —3l9 9109 9 一17 . ”10 14 —16 0 06 0一J5D15 2 1—2 3. 9 98 . 4 5一】 3”4 14 —6533. 56 —56 11. J6 —1. 8 3O4 3 —0 6 7O 】 5一O . ∞0 . i0 —0 . j7由表4 知, 未处理棉与液氨棉交联处理后, 水分子可及孔穴的累积孔穴表面积均减少。 这是由于尺寸大干30 A 的孔穴的累积表面积减少, 而尺寸17 5— 在10. 14 A ~30A 孔穴的累积表面积变化不大所致。液氨/交联棉内尺寸大于30A 孔穴的累积孔穴表面积与来处理/交联棉接近, 但总的累积孔穴表面积( 即s…)比未处理/交联棉大得多。 因此, 液氨/交联棉比液氨棉的吸湿性略差一些, 但比未处理/交联棉的吸湿性要好。3. 4 不同处理棉织物后的物理机械性能用相同的交联处理工艺'对未处理棉与液氨棉进行交联处理, 然后测定其部分物理机械性能( 表5)。表5不同处理棉织物的物理机械性能平均单纱强力( 经/纬)/N ( 经/纬)门6断裂延伸度撕破强力( 经/纬)折皱回复角( 经+ 纬)/a样品未扯理棉2. 8 /2. 614 . 0 /17 . 78 9 2. 8 /7 17 613s液氨棉2. 7 /2. 813. 5/19 . 510 0 3. 0 , 8 4 8 . 0l"来扯理, 奎联棉1. 3/1. 310 . 1/11. 54 7 0 . 4 /317 . 62 2 9藏氟/交联棉I6/1. 510 . 3/12. 66 2 0 8 /54 7 . 22 4 0由表5可看出, 未处理棉与液氨棉经交联处理后, 经纬向的平均单纱强力、 断裂延伸度和撕破强力都比交联前下降, 但折皱回复角明显提高。 与未处理/变联棉比较, 液氨/交联棉的各项物理机械性能都较未处理/交联棉好, 说明液氨处理有助于改善交联后棉织物物理机械性能。 液氨, 交联棉比未处理/交联棉的孔穴尺寸分布均匀, 有助于在受到外力时应力的均匀分布, 从而使织物的平均单纱强力提高, 同时对提高织物的撕破强力也有贡献。4 结论4 . 1未处理棉经液氨处理后, 部分结晶由纤维素I转变成纤维索Ⅲ, 再经交联处理后, 纤维素Ⅲ消失, 可能生成纤维素Ⅲ的变体或纤维素Ⅱ ,同时结晶度有所提高。 未处理棉交联处理后纤维晶型并未改变。42液氨棉和未处理棉分别经交联处理后, 纤维17 6 一内4 q L 穴含量稍有增加, 大孔穴含量明显减少, 孔穴尺寸分布范围变窄, 大分子链排列趋于紧密。 液氨/交联棉纤维内小孔穴含量远大于末处理/交联棉, 而两者的大孔穴含量相近。 据此可认为, 液氨/交联棉的孔穴尺寸分布比未处理/交联棉更为均匀。4 . 3液氨/交联棉内尺寸大干30A 的孔穴的累积表面积与未处理/交联棉接近, 但总的累积孔穴表面积( 即S n : o )比未处理/交联棉大得多, 液氨/交联棉比未处理/交联棉的吸湿性可能要好很多, 有待试验证明。4 . 4 液氨/交联棉比未处理/交联棉具有更好的物理机械性能。 因此, 液氨作为交联的前处理加工步骤, 可明显改善织物品质。参考文献:【I】 M ich a el G r iin w a ld , E d u a r dB u r tsc h e r , O r ta inB o b le te r}{ p L C D e眙H 咖甜o n o f 她P 呲D 嘶b删011m d 函啪l豳鲫此P r o p e r tie so f C e llu lo sic T e x tileM a teria ls【J】 . J, A ppl.P o ly m S e i, 19 9 0 , ( 39 ): 30 I~317【2l朱慧珍, 黄文残, 周翔, 液氨处理前后棉纤维的结构和性能【J】 印染, 2003, 29( 4): 8~10.13]N o e lie RB o u to n n id ,r e , A c c e ssib leIn te r n a l V o lu m eD e te r m in a tio n inC o tto n , in : M o d e r n T e x tileC h a r a cte r iz a tio nM e th o d s【M 】 N e wY o r k , e d ite d b yM a r c e lD e h k e r , 19 9 5: 2 6 5~2 9 0 .【4 】 N elso n R , O liv e rDWS t u d yo f C e llu lo se a n d itsR e la tio n toR ea ctivity[ J】 . J. P o lym . S ci, P a rtC , 1968( 36):30 5~320 .【5】 L a d ischCM , Y a n gY , V e la y u d h a nA 。 L a d ise h M RAN e wA p p r o a c hto th eS tu d yo fT e x tileP r o p e r tie sw ithL iq u id C h ro m a to g ra p h y [ J[ T R J, 19 9 2. 62( 6)c3 6 1~3 6 9 ...